CHKISTIAOTA VrDENSK.-SELSK. FOKHANDL. 187 9. NO. 5. 3 



Polering en speilblank Overflade, som efter nogen Tids Forløb bliver 

 lidt mere brunlig af en tynd Oxydhinde, som danner sig. 



Et lidet Korn af Metallet lader sig fladtrykke i en Agatmor- 

 ter, men faar nogle Ridser i Kanterne. Et større Korn lader 

 sig ogsaa ved Hammerslag fladtrykke noget, men springer let i Styk- 

 ker, der paa Brudfladerne vise stor Krystallinitet. Haardheden er 

 som Kobberets. 



Smeltepunktet ligger over 350° C. Bringer man et Stykke 

 Metal i et Glasrør, smelter det ved begyndende Rødglødhede, eller 

 netop naar letsmelteligt Glas begynder at blive bøieligt. Opheder 

 man Metallet til henimod Smeltepunktet, ser man en smuk Anløb- 

 ning omtrent som for Staal, først Gult, saa Brunt og endelig Blaat. 



Egenvægten er 9,441. Bestemmelsen blev gjort med et Stykke, 

 der veiede 3.2 Gram. Våndets Temperatur var 15° C. 



Metallet angribes meget vanskeligt af Saltsyre, derimocl løser 

 det sig let i Salpetersyre, der bliver blaa. Fortyndes denne Op- 

 løsning med Vand, bliver den grøn. Det løses af Svovlsyre til 

 en farveløs eller maaske lidt grønlig Opløsning. Afdampes denne 

 Opløsning, faar man et blaat Salt, der ved Ophedning giver Slip 

 paa Salpetersyren og derefter danner et brunligt Oxyd. Der ud- 

 skiller sig under Opløsningen et hvidt Salt, der imidlertid snart 

 løser sig ved Tilsats af Vand. 



Af Oxydationsgrader kjendes med Sikkerhed endnu kun det 

 før nævnte Oxyd, som efter to Reductionsforsøg med Vandstofgas 



med 0,416 og 0,123 Oxyd gav Surstof 9,603 



o g 10,151. 

 Middeltallet heraf er 9,879. 



Æqvivalenttallet skulde herefter være 145,952 eller maaske 

 Halvparten 72,976, dersom Oxydet antages sammensat som Kob- 

 beroxydul R<> 0. Indtil videre foreslaaes imidlertid det førstnævnte 

 Tal. Jeg har tillagt Metallet Navnet Norvegium. Det kan be- 

 tegnes med Ng. Oxydet NgO bestaar saaledes af. . 9,879 



og 90,121 Ng 



" ioo,oa 



